^^HB 



kk^^H^^HMPU^^^mUl 



r I> iYi ■ — ^ "i 



IMP^^^^^^^^^HMI^^^^^^^^H^^^^H^^^Df^^^H 



■HPIM! 



W^HmMP^VMB^^HW^^MV^H 



IBHRHMHRHHMBBPVBVIMIVBiBVMIMMMHIHHiHip^^BIHBHPMMRl^^PB^^BHHPVIBIH^^H^HIIIIIHn^^^^^HPP 



276 





i 



I 



P 

 L 



ft 



■ 



■ 

 ■ 



I 



■ 



I 



/ 



| 



Todos estos cementos de Gosquin fueron cocidos, en mi 

 presencia, en un pequeilo horno deensayo, de tal raodo que 

 cada 3 a 4 horastodo el proceso quedaba terminado. La tem- 

 peratura alcanzada seguramente nada ha dejado que objetar ; 

 pues se habfa empleado un exceso de combustible, obteuien- 

 dose por resultado que una gran parte de los f ragmen tos ha- 

 bian sido sobrecalcinados y eflorecidos al enfriarse el horno. 

 Para los ensayos se han tornado muestras no degeneradas, 

 despues de pulverizadas en un mortero y pasadas por un ta- 

 mizde 2500 mallas proximamente. 



La densidad del producto, como se ve por el cuadro, nada 

 deja que desear. Perofijandose en el temperamento de estos 

 cementos, se nota que ninguno de ellos llega a ser de fra- 

 guacion muy lenta, pues todos se cuajaron ya entre 1 a 2 



horas. 



As! como el cemento una vez cocido, exige un cierto tiempo 

 dereposo para conseguir una calidad maxima, parece que su- 

 cede lo mismo en el proceso de caicinacion, mejorandose a me- 

 dida que la influenciade la temperatura se prolonga, porque 

 bien secomprende adem^s, que 'una combinacion perfectay 

 liomogenea de todas las distintas particulas y componentes, 

 esparcidos en la mezcla candente no licuada, sino solamente 

 reblandecida, no puede verificarse sino conservando la masa 

 por algun tiempo en el mismo estado de semi-fusion ignea. 



La mayor atencion posible debe prestar el fabricante a es- 

 tas circunstancias y tratar de conseguir cementos de fragua- 

 cion muy lenta, distinguidos por la cohesion superior de sus 

 argamasas, puesto que son escasas las ocasiones en que la 

 aplicacion de un cemento defraguacion rapida fuese necesa- 

 ria 6 preferible. 



d) Estado de trituration del cemento 





Es bien sabido, por las investigaciones de Michaelis, 

 Mainjn, etc. que el grado de trituracion influye mucho en la 



